( 875 ) 

 » Le carbone laisse après sa combustion un résidn, une cendre. Avant 

 de peser ce résidu, on le porte au rouge dans le courant d'hydrogène. 



D'un gramme de fonte blanche à grandes lamelles de Ria (Pyrénées-Orien- 

 tales), on a relire : 



Kl- 



Carbone 0,042 



Après la combustion, il est resté un résidu cristallin ayant l'aspect de 



la silice. Ce résidu, chauffé dans le gaz hydrogène, a pesé o,oo5 



Carbone combiné 0,087 (i) 



D'un gramme de fer sortant du four à cémenter, on a retiré : 



Carbone o ,0090 



Après la combustion : 



Résidus gris siliceux 0,001 5 



Carbone o ,00^5 



» Le charbon extrait des fontes, des aciers et même des meilleures qua- 

 lités de fer laisse toujours de faibles quantités de cendres; j'en discute 

 l'origine. La silice de ces cendres, lorsqu'il s'agit de l'acier et du fer, dans 

 lesquels on ne saurait supposer la présence du laitier, vient du siliciiu'e, 

 mais elle n'en représente pas la totalité, parce que le silicium uni au fer, 

 bien qu'il soit d'abord transforiné en chlorure par le bichtoriire de mer- 

 cure, passe, par l'action de l'eau à l'état de silice, dont une partie, soluble, 

 est entraînée par les lavages, tandis qu'une autre partie, insoluble, reste 

 avec le protochlorure de mercure : c'est cette silice insoluble que l'on 

 trouve après la combustion du charbon. Cette explication, je la puise 

 dans le résultat d'une expérience. 



» M. le commandant Caron a mis à ma disposition un siliciure de fer 

 préparé en combinant directement le métal avec le métalloïde. L'analyse 

 faite dans mon laboratoire a indiqué dans ce composé, blanc argentin et 

 d'une grande dureté : 



Fer 90 ,66 



Silicium 9 ? ^4 



Charbon . . traces 



100,00 



» Un gramme de siliciure pulvérisé a été broyé avec 1 5 grammes de 

 bichloriire de mercure. 



(i) Trois grammes de la même fonte ont donné o«'',io8 de carbone. 



ii5.. 



